Die duktilen Pflanzenfasern usw. 205 



kann man bei letzterer sofort dauernde Verlangerungen beobachten, 

 die vor dem Bruche ganz erhebliche (10 7o tibersteigende) Werte er- 

 reicben. Hier ergibt sich fiir den Festigkeitsmodnl ungefabr ein dop- 

 pelt so grower Wert wie fur den Tragmodul (0,5 : 1 kg). Das VerMten 

 der Faser erinnert ganz an das der Metaile, sie ist duktil, d. h. sie 

 kann auch uber die Elastizitatsgrenze binaus deformierenden Kraften 

 nachgeben obne zu zerreiBen. Diese Eigenscbaft ist aucb als Gescbmei- 

 digkeit in rein pbysikaliscbem Sinne zu bezeiebrien. 



Wie die Faser der KokosnuB so verbalt sich auch diejenige von 

 Caryota urens und Agave americana, natiiriich mit Abweicbungen in 

 den groBten Werten der Verlangerung. Fiir Agave batte icb dies 

 scbon fiir den ausgetrockneten Zustand gefunden; und Scbwendener^) 

 konstatierte dann fur die friscbe, wasserbaltige Faser 20/30 7o Ver- 

 langerung. 



Diese drei Falle von duktOen Fasern standen bisber ziemlich 

 isoliert da (vgl. Schwendener, 1. c. pag. 244) und es lieB sich daber 

 auch kein sicberer ScbluB Ziehen auf irgend einen Zusammenbang 

 zwiscben der Debnbarkeit dieser Fasern und ibrer sonstigen Eigenart, 

 besonders der Yerholzung. In der Tat sind ja die drei Fasern sehr 

 stark verbolzt und ibr Gehalt an inkrustierenden Substanzen betragt 

 nach makrochemiscben Bestimmungen , die icb frtiher ausfuhrte, fiir 

 Agave, Kokos und Caryota entsprecbend 46,22:58,4:59,01%. Auch 

 ist bisber keine einzige unverholzte Faser bekannt geworden, die ein 

 derartiges Verhalten, namlich Duktilitat, zeigte. Bie gwQte Debnbar- 

 keit zeigte von unverbolzten Fasern nach Schwendeners Unter- 

 suchungen (I. c.) immer noch Urtica (Laportea) canadensis mit 2,98/8,6 7o 

 im frischen Zustande, was zu den 20/30^0 von Agave jedenfalls ein 

 riesiger Abstand bleibt 



Aber die Holzer unserer Waldbaume, deren physikalische Eigen- 

 scbaften durch die Untersucbungen der Techniker genau bekannt sind, 

 und die doch auch sehr stark verbolzt sind, widersprechen hier der 

 Meinung, daB die Duktilitat von dem chemischen Prozefi der Verhol- 

 zuttg in einfacher Weise abhangig ist Es bleibt nur noch die Yer- 

 mutung bestehen, da namlich bei der Verholzung sehr verschiedenartige 

 Stoffe in die Membran eintreten, daB es ein ganz spezieller Stoff aus 

 der Menge der inkrustierenden Substanzen ist, der hier eine EoUe spielt 

 Ich habe diese Moglichkeit naber untersucht und es sollen die Resul- 

 tate, welche, wie hier scbon bemerkt werden mag, vollig negativ aus- 

 fiden, snater mit£feteilt werden. 



1) Ber. d. D. bot. Ges. 1894, pag. 243. 



